SÉANCE DU 7 AOUT 1905. 36 I 



Faisons remarquer, en terminant, que la chaleur dégagée dans l'action 

 des acétones et aldéhydes sur la phénylhydrazone est sensiblement con- 

 stante, surtout dans le cas des nombres déterminés au calorimètre. Elle 

 varie de 12^^' à i6^^^ Elle est légèrement supérieure à celle dégagée dans 

 la réaction des aldéhydes ou acétones sur l'hydroxylamine avec formation 

 d'oximes, et que de précédentes recherches nous permettent d'évaluer 

 à io^^i-i3^^'. Ceci explique le déplacement de l'hydroxylamine par la phé- 

 nylhydrazine et la formation d'hydrazone aux dépens de celle-ci et des 

 oximes. 



Nous continuerons ces recherches par l'étude thermochimique des 

 dioximes et des osazones. 



CRISTALLOGRAPHIE. — Les propriétés mécaniques du fer en cristaux isolés. 

 Note de MM. F. Osnond et Cii. Frémoxt, présentée par M. H. Moissan. 



Les fers et les aciers doux du commerce étant essentiellement des agré- 

 g^ats de grains cristallins polyédrisés, il semblerait naturel que l'étude de 

 ces métaux, au point de vue de leurs propriétés mécaniques, eût pris pour 

 point de départie cristal isolé qui en est l'unité structurale. 



Cependant, faute de matériaux appropriés, on ne sait encore rien des 

 propriétés mécaniques du cristal de fer, si ce n'est qu'il possède un clivage 

 facile parallèle aux faces du cube. 



Grâce à l'obligeance de M. Wert, Directeur des établissements métallur- 

 giques de Denain et Anzin, nous avons eu des fragments d'un rail d'acier 

 qui, pendant quinze ans, avait servi d'armature à un four. Dans les régions 

 où l'oxydation n'a pas été totale, le métal conservé sous une couche d'oxyde 

 plus ou moins épaisse a perdu la plus grande partie de son carbone. Les 

 autres éléments étrangers ont été scorifiés et, finalement, il est resté du fer 

 presque pur qui s'est trouvé soumis, par places, aux conditions les plus favo- 

 rables pour le développement de la cristallisation. Certains cristaux avaient 

 pu atteindre un volume de plusieurs centimètres cubes et il était possible 

 d'y tailler des barrettes, cristallographiquement orientées d'après les cli- 

 vages apparents ou d'après les lamelles de Neumann, et de dimensions 

 suffisantes pour les essais que nous avions en vue. 



Traction. — Les barrettes de traction, avec leurs tètes, exigeant un volume relative- 

 ment grand de métal, nous n'avons pu en obtenir qu'une seule, dont l'axe était paral- 

 lèle à un axe quaternaire. Nous lui avons donné la forme préconisée par l'un de nous, 



